Submitted : 12 September Revised : 14 September Accepted : 7 October

## REVIEW: SINTESIS KARBON NANOPARTIKEL
Taufik Rahman 1 , Muhammad Abqori Fadhlulloh 1 , Asep Bayu Dani Nandiyanto 1 *, Ahmad Mudzakir 1
1 Prodi Kimia, Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi no. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
* Email: nandiyanto@upi.edu

## Abstrak
Karbon merupakan suatu material yang memiliki berbagai keunggulan dari segi sifat fisika dan kimia, sehingga banyak  dikembangkan  oleh  para  peneliti  saat  ini.  Keunggulan  yang  dimiliki  oleh  karbon  ini  menjadikannya sebagai  material  dengan  aplikasi  yang  luas.  Performa  dari  karbon  ini  dipengaruhi  oleh  morfologi  (seperti: karbon  koloidal, nanotube ,  fullerenese,  grafit,  grafen, colloidal sphere ,  nanofiber, porous carbon , nanowire ,  dan karbon  aktif)  yang  dimiliki  akibat  metode  dan  kondisi  sintesis.  Paper  ini  terbagai  kedalam  tiga  bagian  utama, yaitu:  pendahuluan  yang  berisikan  tinjauan  umum  tentang  material  karbon,  kemudian  akan  dikaji  beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses sintesis partikel karbon, diantaranya: metode karbonisasi, metode hidrotermal, dan metode template untuk sintesis karbon berpori. Bagian terakhir dari paper ini adalah aplikasi yang  meninjau  pemanfaatan  dari  keunggulan  partikel  karbon  tersebut  dalam  berbagai  bidang,  seperti:  sensor antibodi, elektroda baterai, dan penyerap limbah.

## Kata Kunci : Karbon, Metode, Aplikasi

## Abstract
Carbon  is  a  material  which  has  many  advantages  in  term  of  physical  and  chemical  properties,  so  it  has  been developed  by  researcher  today.  Advantages  possessed  by  this  carbon  material  to  make  it  as  broad  application. Performance of this carbon is influences by the morphology (e.g. colloidal carbon, nanotube, fullerenese, graphite, graphene,  colloidal  sphere,  nanofiber,  porous  carbon,  nanowire,  and  activated  carbon)  owned  as  a  result  of  the method and conditions of synthesis. This paper is devided into three main parts: an introduction  that contains an overview of carbon materials, then will be examined some of the methods that can be used in the synthesis of carbon particles, including: carbonization, hydrothermal, and template method for synthesis of porous carbon. The last part of this paper is an application that is reviewing the use of the advantages of carbon particles  in various fields, such as: antibodies sensor, battery electrodes, and an adsorbent waste.
Keywords : Carbon, Method, Application

## 1. PENDAHULUAN
Dalam paper ini, akan dibahas mengenai beberapa metode  terbaru  yang  digunakan  para  peneliti  dalam melakukan sintesis partikel karbon beserta aplikasinya  dalam  bidang  elektroda  baterai,  sensor antibodi,  dan  penyerap  limbah.  Kelebihan  dari  paper ini  adalah  adanya  penjabaran  prinsip  umum  terkait keunggulan dari metode sintesis partikel karbon yang
lebih  mendalam,  dibahas  tentang  berbagai  sumber karbon  alternatif  yang  dapat  dijadikan  rujukkan  oleh para  peneliti  yang  akan  datang,  dan  memberikan inspirasi kepada para peneliti untuk mengembangkan aplikasi  partikel  karbon  dalam  bidang  biologis, penanganan limbah, dan material elektroda.
Karbon  merupakan  salah  satu  material  yang memiliki  beragam  morfologi,  diantaranya:  karbon

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
koloidal, nanotube, fullerenese, grafit, grafen, colloidal sphere,  nanofiber,  porous  carbon,  nanowire,  dan karbon  aktif  [Cui,  et  al.,  (2010);  Ratchacat,  et  al., (2010); Hu, et al.,(2008); Hu, et al., (2012)]. Perbedaan morfologi  ini  akan  berakibat  pada  luasnya  aplikasi dari  karbon  tersebut,  seperti:  pendukung  katalis, adsorben,  penyimpan  gas,  teknologi  pemisahan, elektroda batrei, template material berpori, sel bahan bakar,  dan  sel  biologis.  Selain  itu,  beberapa  partikel karbon  dengan  morfologi  tertentu  akan  memiliki aplikasi yang berbeda, diantaranya:
a.  Karbon sperik diaplikasikan dalam nanodevice,  penyimpan  energi,  teknologi  pemisahan, adsorben,  katalis,  anoda  baterai,  dan  template pembentuk material berpori [Ratchacat, et al., (2010); Brun, et al., (2013)].
b.  Karbon  berpori  digunakan  sebagai  penukar ion,  katalis,  elektroda  baterai,  pengisi  polimer, ultrafiltrasi,  sensor,  bahan  bakar,  adsorben,  dan membran [Liu, et al., (2005); Goodman, et al., (2013); Pang, et al., (2004)].
c.  Karbon koloidal memiliki keunggulan, diantaranya: banyak  gugus  fungsi,  mudah  terdispersi, mempunyai sisi aktif, dan mudah dikompositkan [Hu, et al., (2012); Cui, et al., (2010)].
Selain  dari  morfologi  dan  aplikasinya  yang  luas, partikel  karbon  juga  banyak  diteliti  karena  memiliki beberapa  keunggulan,  seperti:  tidak  berbahaya, murah,  kapasitas  volumetrik  tinggi,  kapasitas
refersibel  tinggi,  mudah  dikompositkan,  berlimpah, murah, dan stabil.
Dewasa  ini,  proses  sintesis  partikel  karbon dengan  ukuran  rentang  0,10  –  1  µm  dari  berbagai sumber  karbon  telah  banyak  dilakukan.  Beberapa sumber  karbon  yang  banyak  digunakan  oleh  para peneliti,  diantaranya:  gula,  glukosa,  siklodekstrin, fruktosa,  selulosa,  sukrosa,  amilopektin,  tepung, molekul organik, dan limbah biomassa (monosakarida, heksosa,  dan  pentosa)  yang  memiliki  kelimpahan tinggi,  ramah  lingkungan,  dan  kualitas  produk  yang baik,. [Ryu, et al., (2010); Hu, et al., (2012)].
Pada  dasarnya,  sintesis  partikel  karbon  dapat dilakukan  dengan  cara  mendegradasi  sumber  karbon pada  suhu  tinggi.  Secara  umum,  sintesis  partikel karbon  dapat  dilakukan  dengan  dua  metode,  yaitu: karbonisasi (1) dan dehidrasi (2) menurut persamaan dari Isahak, et al., (2013), sebagai berikut:
(1)  C 21 H 32 O 14 +  kalor  →  C 7 H 4 O  +  9CO  +  5CH 4 + H 2 O
(2)  (C 6 H 10 O 5 )n → 6n C + 5n H 2 O Metode dehidrasi dianggap lebih unggul daripada metode  karbonisasi,  karena  randemen  karbon  yang dihasilkan lebih berlimpah dan menghasilkan senyawa samping  hanya  berupa  molekul  H 2 O,  sedangkan  pada metode karbonisasi akan dihasilkan berbagai senyawa samping,  diantaranya:  CO,  CH 4 ,  dan  H 2 O  yang  akan menurunkan randemen karbon yang diperoleh. Kedua metode tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 1 dan 2 , sebagai berikut:
Gambar 1 . Sintesis karbon dengan metode dehidrasi (Sumber: Isahak, et al., 2013)
Gambar 2. Sintesis karbon dengan metode karbonisasi(Sumber: Ugheoke dan Othman, 2012)
Namun,  metode  karbonisasi  yang  didukung dengan  hidrotermal  memiliki  keunggulan  dapat mengatur  morfologi  karbon  sesuai  dengan  suhu reaktor. Pada suhu reaktor yang tinggi akan diperoleh produk  karbon  berupa:  nanotube,  grafit,  dan  karbon
aktif, sedangkan pada suhu reaktor yang rendah akan diperoleh material karbon dengan ukuran, permukaan, dan gugus fungsi yang beragam (Hu, et al., 2012).
Penelitian  tentang  sintesis  partikel  karbon  lebih tertuju pada optimasi struktur, morfologi, dan ukuran yang  ditujukan  untuk  memperoleh  karbon  yang berukuran kecil dengan kristalinitas tinggi menggunakan metode yang efisien dalam penggunaan energi  [Krolow,  et  al.,  (2012);  Hu,  et  al.,  (2012)]. Berbagai  metode  sintesis  partikel  karbon  yang  telah dikembangkan  adalah  karbonisasi,  high  voltage  arc electricity, laser ablation, dan karbonisasi hidrotermal (Hu, et al., 2012).
Berdasarkan  keunggulan  dan  nilai  aplikatif  yang tinggi  dari  karbon,  maka  banyak  peneliti  yang  telah melakukan  sintesis  karbon  dengan  ukuran  dan morfologi  tertentu.  Berikut  merupakan  beberapa penelitian  yang  telah  dilaporkan  terkait  sintesis karbon yang telah dipublikasikan:

## 2.      METODE

## 2.1   Metode Hidrotermal
Pada  dasarnya  metode  ini  terdiri  dari  dua  tahap utama,  yaitu:  pemanasan  pada  suhu  rendah  dan karbonisasi pada suhu tinggi (Wang, et al., 2001). Pada prinsipnya  metode  ini  memproduksi  karbon  dengan cara: merubah kelarutan, melelehkan bagian kristalin, mempercepat  interaksi  fisikokimia,  perantara  reaksi asam/basa  atau  ionik,  dan  pengendapan  material karbon.  Metode  ini  dibagi  kedalam  dua  daerah  suhu, yaitu: 300-800°C untuk membentuk karbon nanotube, material  grafit,  dan  karbon  aktif.  Pada  suhu  kurang dari 300°C akan terbentuk material karbon fungsional akibat  proses  polimerisasi  dan  dehidrasi.  Metode  ini memiliki keunggulan, diantaranya:
1. Ukuran  karbon  ditentukan  oleh  variabel reaksi  seperti:  suhu,  waktu,  dan  konsentrasi
reaktan  ketika  proses  hidrotermal  (Ryu,  et. al., 2010).
2. Permukaan karbon lebih halus.
3. Ramah lingkungan dan murah untuk membuat  karbon  yang  berbasis  biomassa (Brun, et al., 2013).
4. Metode ini bisa digunakan untuk memperoleh produk, seperti: oksida, halida, zeolit, sulfida, material  berpori,  dan  senyawa  anorganik (oksida  fungsional  dan  nanomaterial  non oksida) (Hu, et al., 2012).
5. Bahan  baku  dan  proses  sintesis  yang  aman, menggunakan sumber terbarukan,
instrumentasi  dan  teknik  yang  sederhana, mudah  mengkopositkan,  dan  murah  (Hu,  et al., 2012).
Ryu,  et  al.,  (2010),  telah  melakukan  sintesis karbon  mikrosperik  dari  senyawa  monosakarida (xylosa  dan  fruktosa)  dan  fenolik  (fenol,  resersinol, dan  floroglusinol)  dengan  metode  hidrotermal.  Pada penelitiannya, dilakukan pencampuran sumber karbon  dalam  aquades  dalam  reaktor  autoclave  pada suhu  170-190°C  selama  12  jam.  Hasil  menunjukkan diameter  karbon  yang  diperoleh  sebesar  1  –  4  µm dengan pengotor berupa residu fruktosa dan hidroksi metil furfural (HMF) ( Gambar 3 ).
Wang,  et  al.,  (2001),  telah  melakukan  sintesis karbon  dengan  ukuran  yang  homogen  dari  larutan gula sebagai sumber karbon. Proses sintesis dilakukan dalam  reaktor  autoclave  pada  suhu  190°C  selama  5 jam.  Hasil  menunjukkan  bahwa  partikel  karbon  yang terbentuk memiliki morfologi bulat dengan ukuran 1- 5  µm  dan  pori  yang  terbentuk  sebesar  0,4  nm ( Gambar 4 ).
Gambar 3. SEM dari karbon berbasis (A) xylosa dan (B) fruktosa. HPLC dari larutan produk berbasis (C) fruktosa dan (D) xylose(Sumber: Ryu, et al., 2010)
Gambar 4. SEM produk karbon dengan diameter (a) 5 dan (b) 1 µm(Sumber: Wang, et al., 2001)
Ratchacat, et al., (2010), telah melakukan sintesis karbon  mikrosperik  yang  bersumber  dari  tepung menggunakan metode hidrotermal diiringi karbonisasi.  Proses  sintesis  dilakukan  dalam  reaktor autoclave  dengan  suhu  180°C  selama  12  jam.  Hasil menunjukkan  bahwa  karbon  berbentuk  bulat  halus
dengan  ukuran  0,40  –  4  µm  ( Gambar  5 ).  Fenomena lain juga menunjukkan bahwa ukuran partikel karbon yang  dihasilkan  ditentukan  oleh  tingkat  kelarutan, jenis,  dan  komposisi  dari  tepung  yang  merupakan suber karbon.
Gambar 5 . SEM produk karbon dengan sumber karbon dari: (a) HI-CAP 100, (b) HI-CAP 100 perbesa 10.000, (c) CAPSUL, (d) jagung, (e) tapioka, (f) batang padi, (g) gandum, dan (h) selulosa padi(Sumber: Ratchacat, at al., 2010)
Gambar 6. Visualisasi (a) TEM dan (c) SEM dari karbon koloidal nanosperik, (b) TEM dan (d) SEM dari komposit karbon-Au nanopartikel(Sumber: Cui, et al., 2008)
Cui,  et  al.,  (2008),  telah  melakukan  sintesis material karbon yang digunakan sebagai komposit Au nanopartikel-karbon  dalam  sensor  antibodi.  Karbon koloidal berhasil dibentuk dengan metode hidrotermal  gelombang  mikro  dari  larutan  glokosa. Hasil  menunjukkan  bahwa  karbon  koloidal  yang diperoleh  berbentuk  bulat  dengan  ukuran  250  nm dengan partikel emas dipermukaan ( Gambar 6 ).

## 2.2    Metode Template untuk Karbon Berpori
Pada  prinsipnya,  proses  sintesis  karbon  berpori dengan  menggunakan  template  tertentu  harus  bisa menghilangkan  template  tanpa  merusak  karbon  yang
telah terbentuk pada tahap akhir reaksi (Goodman, et al.,  2013).  Metode  ini  mencampurkan  sumber  silika kedalam  sumber  karbon,  kemudian  campuran tersebut  dipanaskan  hingga  terbentuk  komposit  yang tersusun  atas  padatan  karbon  dan  silika.  Pada  tahap akhir,  silika  dihilangkan  dengan  cara  diekstrak menggunakan  pelarut  basa  ( Gambar  7 )  (Pang,  et  al., 2004).  Selain  itu,  untuk  melakukan  sintesis  karbon berpori  yang  berbasis  biomassa  dapat  dilakukan dengan cara menggunakan template tertentu kedalam biomassa  yang  mengandung  karbohidrat  (Hu,  et  al., 2008).
Gambar 7. Prinsip dasar pembuatan karbon berpori(Sumber: Pang, et al., 2004)
Pang,  et  al.,  (2004),  telah  melakukan  sintesis karbon  berpori  dengan  menggunakan  bahan  baku karbon  dari  sukrosa  dan  template  merupakan  tetra etil  orto  silikat  (TEOS).  Penelitian  dilakukan  dengan
dua  tahap,  yaitu:  karbonisasi  dan  pencucian  silika dengan  asam  florida  (HF).  Produk  yang  diperoleh merupakan lembaran karbon yang memiliki pori 2 nm ( Gambar 8 ).
Gambar 8. Hasil karakterisasi karbon film: (a) SEM tampak atas, (b) AFM, dan (c) TEM (Sumber: Pang, et al., 2004)
Schuster,  et  al.,  (2012),  telah  melakukan  sintesis karbon nanopartikel berpori yang bersumber dari poli metil  meta  akrilat  (PMMA)  dan  silika  sebagai pembentuk  pori.  Endapan  kemudian  dikarbonisasi untuk menghilangkan kandungan silika dari komposit. Hasil  menunjukkan  karbon  nanopartikel  berpori berukuran 300 nm ( Gambar 9 ).
Liu,  et  al.,  (2014),  telah  mensintesis  karbon berpori  yang  bersumber  dari  parafin  cair,  silika sebagai  pengatur  porositas  karbon,  dan  surfaktan sebagai  pendispersi  parafin  dalam  medium  air. Penelitian yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu: tahap awal berupa pembuatan komposit karbon/silika dengan  metode  karbonisasi  parafin,  silika  dalam
karbon  kemudian  dihilangkan  dengan  menggunakan HF atau kalium hidroksida (KOH) ( Gambar 10 ).
Brun,  et  al.,  (2013),  telah  membuat  karbon berpori  dengan  metode  hidrotermal  didukung  oleh karbonisasi  menggunakan  monosakarida  (xylosa  dan glokosa)  sebagai  sumber  karbon  dan  silika  yang berasal dari sintesis metode stober dari TEOS sebagai template.  Penelitian  ini  dilakukan  proses  komposit antara karbon dan silika, kemudian silika dihilangkan dengan  menggunakan  amonium  hidrogen  diflorida. Hasil  yang  diperoleh  berupa  karbon  berpori  dengan ukuran 100 nm dan pori 5-8 nm ( Gambar 11 ).
Gambar 9. Visualisasi SEM dari: (a) PMMA, (b) silika, (c) produk karbon berpori, (d,e) TEM dari produk karbon berpori(Sumber: Schuster, et al., 2012)
Gambar 10. (a) Ilustrasi proses sintesis karbon berpori, visualisasi SEM dari karbon berpori dengan perbesaran: (b) rendah dan (c) tinggi(Sumber: Liu, et al., 2014)
Gambar 11. TEM dari produk karbon berbasis: (a, b) xylosa dan (c, d) glukosa(Sumber: Brun, et al., 2013)
Liu, et al., (2005) telah membuat partikel karbon mikropori  dari  poli  (furfuril  alkohol)  dengan  metode karbonisasi.  Polimerisasi  fulfuril  alkohol  harus dicegah  agar  tidak  berbentuk  batang  dengan
menambahkan  silika  atau  memperlambat  proses polimerisasi  dengan  menggunakan  surfaktan.  Hasil menunjukkan karbon yang terbentuk berbentuk bulat dengan ukuran 260-320 nm ( Gambar 12 ).
Gambar 12. (a) Ilustrasi sintesis karbon berpori dan (b) TEM dari karbon(Sumber: Liu, et al., 2005)
Falco,  et  al.,  (2013),  telah  melakukan  sintesis karbon  berpori  dengan  metode  hidrotermal.  Sumber karbon  yang  digunakan  adalah  hemiselulosa  yang dihidrolisis,  bonggol  jaggung,  dan  glukosa.  Template
pori  yang  digunakan  adalah  silika  nanopartikel.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  produk  karbon berbentuk bulat ( Gambar 13 )
Gambar 13. Hasil SEM produk karbon dari: (a, b) hidrolisis hemiselulosa, (c, d) bonggol jagung, (e, f) glukosa, dan (g, h) TEM produk karbon nanopartikel(Sumber: Falco, et al., 2013)

## 2.3    Metode Karbonisasi
Metode ini dibagi kedalam dua tahap pemanasan, yaitu:  pemanasan  yang  dilakukan  pada  suhu  rendah untuk  mengurangi  kadar  air  dan  mendekstruksi struktur  kristalin,  sedangkan  perlakuan  dengan menggunakan suhu tinggi dilakukan untuk mengubah sumber  karbon  menjadi  partikel  karbon  (Shuo,  et  al., 2010).
Shuo,  et  al.,  (2010),  telah  melakukan  fabrikasi karbon  berbentuk  bulat  dari  tepung  kentang  dengan menggunakan dua tahap, yaitu pemanasan pada suhu rendah  dan  karbonisasi  pada  suhu  tinggi.  Hasil  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  semakin  lama  waktu karbonisasi  ukuran  karbon  yang  diperoleh  semakin kecil ( Gambar 14 ).
Gambar 14. SEM dari (a) tepung kentang dan pemanasan pada: (a) 0, (b) 4, (c) 8, dan (e) 12 jam(Sumber: Shuo, et al., 2010)
Mohan,  et  al.,  (2012),  telah  melakukan  sintesis karbon  nanosperik  dari  jelaga  yang  diperoleh  dari hasil  dekomposisi  termal  bensin,  diesel,  parafin,  dan pelumas. Hasil menunjukkan bahwa karbon nanosperik  yang  terbentuk  berukuran  26-100  nm dengan  mayoritas  karbon  merupakan  grafit  (2Ɵ=  25° dan 42°) ( Gambar 15 ).
Gambar 15. Difraktogram XRD dari: (a) karbon, (b) parafin, (c) bensin, (d) pelumas, (e) diesel, dan (f) grafit(Sumber: Mohan, et al., 2012)
3.      APLIKASI
3.1. Komposit  dengan  Logam  sebagai  Sensor Antibodi
Cui, et  al., (2010),  melakukan  penelitian  terkait pemanfaatan  komposit  karbon/Au  hasil  penelitian sebelumnya  oleh  Cui, et  al., (2008)  sebagai  sensor antibodi ( Gambar 16 ). Metode yang digunakan adalah hidrotermal  dengan  sumber  karbon  berasal  dari larutan glukosa.

## 3.2. Komposit sebagai Elektroda Baterai
Cui, et  al., (2009),  melakukan  sintesis  komposit serat  nano  berbahan  karbon/silika  ( Gambar  17) sebagai elektroda untuk batrei litium. Hasil dilaporkan bahwa  elektroda  yang  diperoleh  memiliki  kapasitas penyimpanan 2000 mAh/g.

## 3.3. Karbon Aktif untuk Penyerap Limbah
Basta, et  al .,  (2009),  melakukan  aktivasi  jerami padi  dengan  menggunakan  KOH  untuk  menghasilkan karbon  aktif  sebagai  adsorben methilene  blue . Preparasi  jerami  padi  dilakukan  dengan  tiga  cara, yaitu:  mekanik, chemical (NaOH) , dan  campuran keduanya.  Karbon  disintesis  menggunkan  metode karbonisasi  pada  suhu  800°C  yang  kemudian ditambah KOH sebagai pengaktivasi. Aktivasi
dilakukan  dengan  KOH  dengan  dua  cara,  yaitu:  (1) sebelum  dan  (2)  sesudah  karbonisasi.  Produk  karbon hasil  aktivasi  dengan  cara  2  memiliki  luas  area  dan kemampuan  menyerap  limbah  yang  lebih  baik ( Gambar 18 ).
Tseng dan Tseng, (2005), telah membuat karbon aktif berpori dengan menggunakan kalium hidroksida (KOH)  sebagai  aktivator.  Pada  penelitiannya,  sumber karbon  yang  digunakan  adalah  bonggol  jangung  yang dipanaskan  dengan  metode  karbonisasi  pada  suhu 450°C,  sedangkan  proses  aktivasi  dilakukan  dengan menggunakan  perbandingan  massa  KOH/abu  sebesar 0;  0,5;  1;  2;  3;  4;  dan  6.  Proses  evaluasi  adsorpsi karbon aktif dilakukan dengan menggunakan adsorbat berupa: acid  blue74  (AB74),  basic  brown  1  (BB1), methylene  blue  (MB),  2,4-dichlorophenol  (2,4-DCP),  4- chlorophenol  (4-CP), dan phenol. Hasil  menunjukkan bahwa  karbon  aktif  kelompok  I  (KOH/abu=  0,5-2) memiliki  luas  perbukaan  sebesar  841  sampai  1221 m2/g,  sedangkan  kelompok  II  (KOH/abu=  3-6) memiliki  luas  permukaan  sebesar  1976  sampai  2595 m2/g.
Gambar 16. (a) TEM komposit karbon/Au dan (b) Ilustrasi sensor antibodi (Sumber: Cui, et al., 2010)
Gambar 17. SEM dari: (a) karbon sebelum dikompositkan, (b) setelah dikompsitkan dengan silika, TEM dari: (c) serat karbon, dan (d) komposit karbon/silica(Sumber: Cui, et al., 2009)
Gambar 18. Adsorpsi N 2 oleh karbon hasil aktivasi (a) cara 1, (b) cara 2, adsorpsi methilene blue oleh karbon hasil aktivasi (c) cara 1, dan (d) cara 2(Sumber: Basta, et al ., 2009)
Gambar 19. Hasil SEM dari KOH/abu: (a,b,c) 1 dan (d,e,f) 4(Sumber: Tseng dan Tseng, 2005)

## 4. KESIMPULAN
Partikel karbon dapat disintesis dengan berbagai macam  metode,  diantaranya:  metode  karbonisasi, metode  hidrotermal,  dan  metode template untuk karbon  berpori.  Keunggulan  dari  partikel  karbon dimanfaatkan  dalam  beberapa  aplikasi,  seperti elektroda  baterai,  penyerap  limbah,  dan  sensor antibodi.

## 5. ACKNOWLEDGEMENTS
Riset  ini  didukung  dan  didanai  oleh  Direktorat Jendral  Pendidikan  Tinggi  (Dirjen  DIKTI)  untuk Program Unggulan Perguruan Tinggi Negeri (PUPTN). T.  R.  dan  M.  A.  F.  juga  berterima  kasih  kepada Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi  (Dirjen  DIKTI) untuk  Program  Kreatifitas  Mahasiswa  -  Penelitian Eksakta (PKM-PE).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Brun, Nicolas; Ken Sakaushi; Linghui Yu; Lars Giebeler; Ju¨rgen  Eckertbd;  dan  Magdalena  M.  Titirici. Hydrothermal  Carbon  Based  Nanostructured Hollow  Spheres  as  Electrode  Materials  for  High Power Lithium Sulfur Batteries. Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15: 6080—6087.
Basta,  A.  H.;  V.  Fierro;  H.  El  Saied;  dan  A.  Celzard.  2 Steps  KOH  Activation  of  Rice  Straw:  An  Efficient Method  for  PreparingHigh  Performance  Activated Carbons.  Bioresource  Technology,  2009,  100: 3941–3947.
Cui,  Rongjing  dan  Jun  Jie  Zhu.  Fabrication  of  A  Novel Electrochemical Immunosensor Based on The Gold Nanoparticles/Colloidal Carbon
Nanosphere Hybrid  Material.  Electrochimica  Acta,  2010,  55: 7814–7817.
Cui,  Li  Feng;  Yuan  Yang;  Ching  Mei  Hsu;  dan  Yi  Cui. Carbon-Silicon  Core-Shell  Nanowiresas  High Capacity Electrode for Lithium Ion Batteries. Nano Letter, 2009, 9(9): 3370-3374.
Cui,  Rongjing;  Chang  Liu;  Jianming  Shen;  Di  Gao;  Jun Jie  Zhu;  dan  Hong  Yuan  Chen.  Gold  Nanoparticle– Colloidal  Carbon  Nanosphere  Hybrid  Material: Preparation,  Characterization,  and  Application  for an  Amplified  Electrochemical  Immunoassay. Advance  Functional  Matererials,  2008,  18:  2197– 2204.
Falco,  Camilo;  Juan  Manuel  Sieben;  Nicolas  Brun; Marta  Sevilla;  Torbjorn  van  der  Mauelen;  Emilia Morall; Diego Cazorla Amor; dan Maria Magdalena Titirici. Hydrothermal Carbons from Hemicellulose-Derived Aqueous Hydrolysis Products as Electrode Materials for Supercapacitors.  Chem.  Sus.  Chem,  2013,  6:  374  – 382.
Goodman,  Matthew  D;  Kevin  A.  Arpin;  Agustin  Mihi; Narihito  Tatsuda;Kazuhisa  Yano;  dan  Paul  V. Braun.  Enabling  New  Classes  of  Templated Materials  through  Mesoporous  Carbon  Colloidal Crystals.  Advance  Optical  Material,  2013,  1:  300– 304.
Hu, Bo; Shu Hong Yu; Kan Wang; Lei Liu; dan Xue-Wei Xu.  Functional  Carbonaceous  Materials  from Hydrothermal Carbonization ofBiomass: An Effective Chemical Process. International Journal of Inorganic Chemistry, 2008: 5414–5423.
Hu,  Bo;  Kan  Wang; Liheng Wu;  Shu  Hong  Yu;  Markus Antonietti; danMaria Magdalena Titirici. Engineering Carbon Materials from the
HydrothermalCarbonization  Process  of  Biomass. Advance Materials, 2010, 22: 1–16.
Isahak,  Wan  Nor  Roslam  Wan;  Mohamed  Wahab Mahamed Hisham; dan Mohd Ambar Yarmo. Highly Porous  Carbon  Materials  from  Biomass  by
Chemical and Carbonization Method: A Comparison Study. Journal of Chemistry, 2013: 1-6. Krolow, M. Z., C. A. Hartwig; G. C. Link; C. W. Raubach;J.
S. F. Pereira; R. S. Picoloto; M. R. F. Gonçalves; N. L. V.  Carreño;  dan  M.  F.  Mesko.  Synthesis  and Characterisation  of  Carbon  Nanocomposites.
Carbon Nanostructures, 2011: 33-49.
Li, Haitao.; Xiaodie He; Yang Liu; Hui Huang; Suoyuan Lian; Shuit Tong Lee; dan Zhenhui Kang. One-Step Ultrasonic  Synthesis  of  Water  Soluble  Carbon Nanoparticles  with  Excellent  Photoluminescent Properties. Carbon, 2011, 49: 605–609.
Liu,  Jin;  Jianfeng  Yao;  Huanting  Wang;  dan  Kwon  Yu Chan.  Highly  Dispersible  Microporous  Carbon Particles  from  Furfuryl  Alcohol.  NSTI  Nanotech, 2005, 2: 171-174.
Liu, Ming Xian; Li Hua Gan; Yang Li; Da Zhang Zhu; Zi Jie  Xu;  dan  Long  Wu  Chen.  Synthesis  and Electrochemical  Performance  of  Hierarchical PorousCarbons with 3D Open-Cell Structure Based on  Nanosilica  EmbeddedEmulsion  Templated Polymerization.  Chinese  Chemical  Letters,  2014, 25: 897–901.
Mohan, AnuN. dan B. Manoj.Synthesis and Characterization  of  Carbon  Nanospheres  from Hydrocarbon Soot.
International Journalof Electrochemical Science, 2012, 7:9537 – 9549. Pang,  Jiebin;  Xuan  Li;  Donghai  Wang;  Zhiwang  Wu;
Vijay  T.  Jhon;  Zhenzhong  Yang;  dan  Yunfeng  Lu. Silica  Templated  Continous  Mesoporous  Carbon Film  by  A  Spin  Coating  Technique.  Advance
Material, 2004, 16 (11): 884-887.
Ratchahat,  S.  N;  Viriya-empikul;  K.  Faungnawakij;  T. Charinpanitkul; dan A. Soottitantawat. Synthesis of Carbon Microspheres from Starch by hydrothermal Process. Science Journal
Ubon Ratchatani
University, 2010, 1(2): 40-45.
Ryu, Jihye; Young-Woong Suh; Dong Jin Suh; dan Dong June  Ahn.  Hydrothermal  Preparation  of  Carbon Microspheres from Mono-Saccharides and Phenolic
Compounds. Carbon, 2010, 48: 1990 – 1998. Schuster,  Jçrg;  Guang  He;  Benjamin  Mandlmeier; Taeeun Yim; Kyu Tae Lee; Thomas Bein; dan Linda F.  Nazar.  Spherical  Ordered  Mesoporous  Carbon Nanoparticles  with  High  Porosity  for  Lithium–
Sulfur Batteries. Angewandte Chemie International Edition, 2011, 51: 3591 –3595.
Shuo, Zhao;Wang Cheng Yang; Chen Ming Ming; Shi Zhi Qiang;  dan  Liu  Na.  Preparation  of  Carbon  Spheres from Potato Starch and Its Stabilization Mechanism.  New  carbon  materials,  2010,  25(6): 438-443.
Tseng,  Ru  Ling  dan  Szu  Kung  Tseng.  Pore  Structure and  Adsorption  Performance  of  the  KOH  - Activated Carbons Prepared from Corncob. Journal of  Colloid  and  Interface  Science,  2005,  287:  428– 437
Ugheoke,  Iyenagbe  B.,  dan  Othman  Mamat.  A  Critical Assessment  and  New  Research  Directions  of  Rice
Husk  Silica  Processing  Methods  and  Properties. Maejo  International  of  Journal  Science  and Technology, 2012, 6(3): 430-448.
Wang, Qing; Hong Li; Liquan Chen; dan Xuejie Huang.
Monodispersed  Hard  Carbon  Spherules  with Uniform Nanopores. Carbon, 2001, 39: 2211–2214.